标题：防水剂
定义
水泥防水剂是一种化学外加剂，加在水泥中，当水泥凝结硬化时，随之体积膨胀，起补偿收缩和张拉钢筋产生预应力以及充分填充水泥间隙的作用。
应用范围
用于地下室、卫生间、蓄水池、净化池、隧道以及屋面、地面、墙壁等防水工程。
技术特性
1、本产品的硫铝酸钙膨胀剂组份具有补偿砼收缩达到抗裂之功效；砼在水中养护14天限制膨胀率≥0.015%，而一般防水剂只能抗渗，不能抗裂；
2、本产品的高效减水剂组份具有降低砼水胶比，增加砼的和易性和密实度，进一步减少砼收缩率，填补砼内部孔隙率，达到提高抗渗等级和抗压强度的作用；
3、本产品随施工季节不同，复合的缓凝剂等组份，具有降低砼水化热，避免温差裂缝，从而浇筑大体积砼、暑期施工砼，或掺早强剂或抗冻剂可浇筑冬季早强抗冻抗裂砼。
4、采用本产品宰偿收缩砼建造60m以上钢筋砼结构，可不留后浇带，以膨胀加强带代替后浇带，连续浇灌砼。可解决后浇缝的清理与凿毛给施工带来麻烦；解决后浇缝须在60天后浇筑、工期长、渗漏隐患多的弊病。
防水剂分类
1、皮革防水剂  有机硅防水剂
2、纺织防水剂
3、砂浆防水剂
4、有机硅防水剂皮革防水剂外观：乳白色透明 离子性：弱阳离子
溶解性：易容与水 储存温度：0—40C
性能及特点：
1． 处理的物品水珠滴在上面就象荷叶的效果，且防水性能持久。
2． 不改变布料.皮革的透气性及手感.。
3． 具有优异的耐洗性能。
4． 具有优异的三防效果（防水、防霉、防污）。
5． 可方便地做为添加剂使用,浸泡或喷涂后烘干即可。
水性防水剂适用范围：
适用皮革:牛二层、猪皮、箱包革、猪二层、磨砂皮、二层绒面革、绒面革、沙发革、水洗革、反绒革、人造革等各种皮料上。
使用方法；
皮革:水厂上使用或用喷涂， 浸渍后用温度烘干。
具体的工艺请用户通过试样来调整。纺织防水剂纳米防水防油剂
产品外观：
外观：白色或微黄乳液 离子性：弱阳
主要成分：氟碳化合物共聚物
性能及特点:
1、是超耐久型防水防油剂。专用在纯棉布料上。
2、不损害棉原有的手感，不损害面料原有的染色摩擦牢度。
3、与其它纺织助剂并用时，具有优良的机械和化学稳定性。
无着火点，属非危险品类，使用更安全。
使用范围：
适用于纯棉面料的纺织耐久防水防油加工。
使用方法：
一浸一轧烘干定型。
防水剂又名防水精，堵漏王、堵漏灵，新型防水材料，又分有机和无机两种，是新型高科技防水产品。防水精和水按一定比例用喷雾器喷在建筑物上，可迅速渗入建筑物，而形成肉眼看不见的永久防水层。
性能及特点:
良好的防水性:传统的防水措施，采用堵隔的办法，治标不治本，而防水精从改变建筑材质的结构出发，不但从根本上解决了渗漏问题，而且使砂浆、混凝土空隙致密，提高了抗压、抗拉强度，同时在建筑物表面形成永久性防水膜，使屋面不膨胀、不变形、不脱落，能有效延长建筑物寿命。
意想不到的施工方便性:防水剂使用简单，只需按一定比例兑水后用低压喷雾器直接喷涂在干燥的建筑物表面即可，特别是厨房的防水处理，不需要刨地板砖即可完成，对建筑物表面防水处理每人每天可处理300平方米以上，施工速度是传统防水材料的20倍
超强的用途:该产品无毒、不燃，对人体无害，施工时只要在气温5度以上均可，固化后可耐零下70℃到180℃的温度范围，可广泛用于对楼面、房顶、墙面、地面、墙体、地下室、卫生间、地下通道、厨房、水池、涂料等进行防水处理，并且防冻、防脱落，使用该产品防水效果可达10年以上，成本只有传统防水材料的十分之一左右。生产简单，只需将几种化工原料混合即可，无需大设备投资。
铝盐防水剂
无机铝盐防水剂是以无机物为主体材料的水泥砂浆、混凝土防水剂。它以防水抗渗功能为主，同时兼有微
膨胀、增加密实度功能，根据工程需要可配制成减水、缓凝和早强等型号。该防水剂防水效果好，施工简易，工程造价低廉，适用于砂浆、混凝土结构地下工程、水池、水塔、桥梁、涵洞、隧道、码头、堤坝水电站等新建工程的刚性结构自身防水。
本剂外观为褐黄色透明液体，有微量杂质及沉淀物；固含量≥20%；20℃时密度1.18～1.2；PH值7～9。执行标准：JC474－1999〔砂浆、混凝土防水剂〕标准。
高级脂肪酸防水剂
高级脂肪酸防水剂是以植物提取的高级脂肪酸为主要原料的水泥砂浆、混凝土防水剂。它是新型的防水抗渗建筑材料，用高级脂肪酸类砂浆防水剂搅拌的水泥砂浆或混凝土，不产生微小裂纹和毛细孔，施工后能与水泥基面形成整体，在迎水面和背水面形成与建筑物同寿命周期的永久防水层。
高级脂肪酸类砂浆防水剂具有防水寿命长、适用范围广、施工简单、成本低、安全环保（达口服无毒级别）的特点，执行标准：JC474-2008（砂浆、混凝土防水剂〕标准。
防水剂施工方法
防水砂浆施工：清理基层泥沙、杂物、油污等；本防水剂:水：灰：砂的比例控制在：0.03~0.05：045：1:2.5~4（32.5R级以上硅酸盐水泥，中砂、含泥量小于3%）为保证混合均匀，应当先将有机硅防水剂与水混合均匀再加水泥和沙子。抹防水层分两层施工（每层10mm厚）。底层先抹素灰浆1mm，再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹子搓成麻面；抹第二层防水砂浆后赶光压实（如需装饰施工必须搓成麻面）。按正常洒水养护，喷洒水泥养护剂效果更佳。
防水混凝土施工：本有机硅防水剂溶液用量占水泥用量的1~2%，均匀掺入配制混凝土，与普通混凝土施工方法相同。为保证混合均匀，应当先将有机硅防水剂混合均匀再加水泥、砂子和石子。
渗漏维修施工：原基层光面时需凿成麻面，清洗浮灰后，做素灰浆结合层，在抹防水砂浆层。正在漏水部位必须先堵露止水。阴阳角要做成圆角，并压实。留茬要跛形（接茬宽度100~150mm），接茬时先用素灰浆做结合层，再抹防水砂浆层。
喷涂抗渗施工：有机硅防水剂加10倍清水稀释后喷涂于水泥面、砖、瓦、石灰石、普通涂料墙等吸水性无机建材边表面、或者纸张、木材、纤维板表面用于抗渗防潮处理，有优良的防水效果。为获得良好的效果，可在第一遍喷涂未干时进行第二遍喷涂。每公斤本防水剂经稀释后每遍可喷涂约20平米面积。
石材砖面防水剂
石材砖面防水剂(2张)产品特点：
1、适用范围广：适用于大理石、文化石、人造石、斩假石、瓷砖、马赛克、碑刻等石材及砖产品的防水防腐。
2、综合效果好：既可防水侵蚀，又可防潮、防霜冻、防青苔、抗风化、耐污染等综合效果。
3、保持原风格：使用本品后对石材或砖面不产生任何颜色、质感、外观的改变，保持原有风格。
执行标准：JC/T902-2002 净重：1千克
施工方法：
1、清洁：清洗石材表面污染物，做到没有浮土和砂浆。
2、干燥：让石材自然干燥。
3、喷涂：石材表面干透后，用喷枪、刷子、滚筒在石材表面均匀喷涂,直至被处理面完全饱和。
4、干燥：让石材自然干燥8小时内不得接触雨水，24小时候可进行施工安装。
5、养护：24小时内不沾水、不受污染。 适于施工温度0～40oC
参考用量：每公斤10-15平方米
防水剂的特点：
具有不同程度的憎水/防水功能对于许多干拌砂浆产品来说是不可缺少的，如薄抹灰外保温系统的抹面砂浆、瓷砖填缝剂、彩色饰面砂浆和用于外墙的防水抹灰砂浆、外墙腻子、防水浆料、粉末涂料和某些修补材料等。使砂浆具备一定的憎水功能可以通过掺加憎水性添加剂来解决，它还可以与其它外加剂如减水剂等配合使用以进一步提高砂浆的防水能力，同时还可以保持砂浆处于开放状态从而允许水蒸气的扩散。这种添加剂的性能可以通过毛细吸水试验方法如EN1015-18进行评价。
种类和性能 粉状憎水性添加剂的品种并不多，目前市场上销售的用于干砂浆产品的憎水添加剂大致有三种类型：
(1)脂肪酸金属盐。如硬脂酸钙、硬脂酸锌等。这些产品的单位成本相对较低，但主要的缺点是搅拌砂浆时需要较长的时间才能与水拌和均匀。典型的掺量为0.2%到1%。
(2)有机硅类的憎水剂。硅烷基粉末憎水添加剂。该产品不仅表现出高憎水效能，而且具有与砂浆快速拌和均匀的能力。市场上可以购买到不同品种的粉末状有机硅憎水剂，但最主要的区别是产品是否能够迅速与砂浆的搅拌均匀。硅烷在碱性环境下与水泥的水化产物形成高度持久的结合从而提供长期的憎水性能。典型的掺量为0.1到0.5%。
(3)特殊的憎水性可再分散聚合物粉末可以提供良好的憎水性，但需要的掺加量较高，典型掺量为1-3%。这些聚合物可以改善砂浆的粘结性、内聚性和柔性
特点 用于干混砂浆产品的憎水性添加剂应该具有如下的特点：1)应为粉末状产品;2)具有良好的拌合性能;3)使砂浆整体产生憎水性并维持长期作用效果;4)对表面的粘结强度没有负面影响;5)对环境友好。目前经常使用的一些憎水剂如硬脂酸钙由于难以迅速与水泥砂浆均匀拌合，对于干混砂浆特别是机械施工的抹灰材料并不是一个适宜的憎水性添加剂。 硅烷基粉末添加剂，是可以满足上述要求的高性能憎水剂，可以帮助用户开发出具有憎水性能的干砂浆产品。该产品是采用易溶于水的保护胶体和抗结块剂通过喷雾干燥将硅烷包裹后获得的粉末状硅烷基产品。当砂浆加水拌合后，该产品的保护胶体外壳迅速溶解于水并释放出包裹的硅烷使其再分散到拌合水中。在水泥水化后的高碱性环境下，硅烷中亲水的有机官能团水解形成高反应活性的硅烷醇基团，硅烷醇基团继续同水泥水化产物中的羟基基团进行不可逆反应形成化学结合，从而使通过交连作用连接在一起的硅烷牢固地固定在水泥砂浆中孔壁的表面。由于憎水的有机官能团朝向孔壁的外侧，使得孔隙的表面获得了憎水性，由此为砂浆带来了整体的憎水效果。[1]